122 



A. Bergeat, Mineralogische Mittheilungen 



Rammelsberg 1 für einen „Martit" vom Fosso Cancherone am 

 Vesuv gefunden hat. 



Die Analyse dieses oktaedrischen , mit Eisenglanz ver- 

 wachsenen und stark magnetischen Minerals ergab bei einem 

 specifischen Gewicht von 5,325: 



Nach alle dem gelangte ich zu dem Schlüsse, dass das 

 in Eede stehende tesserale Mineral gleichfalls ein mit sehr 

 viel Eisenglanz verwachsener Spinell sei, der einen Magnetit 

 mit isomorphen Beimengungen von Magnesioferrit-, Jacobsit- 

 und vielleicht Hercynitsubstanz darstelle. 



Zwei Dünnschliffe bieten einen ausgezeichneten Einblick in 

 die inneren Structurverhältnisse des Minerals. Taf. I Fig. 14 

 zeigt die Oberfläche des einen in auffallendem Licht unter 

 12facher Vergrößerung ; die schraffirten Stellen deuten den 

 bläulich schimmernden Eisenglanz, die weiss gelassenen die 

 schwarze, mattere Spinellsubstanz an. Wie man sieht, bildet 

 der erstere die äussere Einde der Krystalle und durchzieht 

 deren Kern in zahlreichen mehr oder weniger gleichmässig 

 dicken oder linsenförmigen Tafeln, deren Durchschnitte den 

 Oktaederkanten parallel verlaufen. Es hat dabei den Anschein, 

 als sei immerhin der Spinell die Hauptsache des Gebildes. 



Den anderen Schliff behandelte ich mit Salzsäure, wodurch 

 mit Leichtigkeit der Spinell entfernt wurde und der Eisen- 

 glanz allein übrig blieb. Es ergab sich, dass in dem so prä- 

 parirten Durchschnitte der letztere so sehr vorherrschte, dass 

 ersterer nur noch ganz zarte Lamellen bildet, die nun den 

 fast ganz aus Eisenglanz bestehenden Krystall natürlich wieder 

 in der gleichen Weise durchziehen, wie es vorher mit Bezug 

 auf jenen geschildert worden ist. Ich muss darauf verzichten, 

 die ausserordentliche Zierlichkeit des mikroskopischen Bildes 

 wiederzugeben, wo man an allen Stellen, die früher der lös- 

 liche Spinell eingenommen hatte, farblose Linien erblickt, die 

 sich unter spitzen und stumpfen Winkeln vereinigen und im 



Fe 2 0. 

 FeO . 

 MgO 



92,91 o/ o 

 6,17 

 0,82 



99,90 °/ 



1 Mineralchemie. 2. Aufl. p. 148. 



